Natürliches System: der Eisenmeteoriten. 1049 
Lösungen von Nickel in y-Eisen dar. In der zweiten Reihe 
können die Mischungen zwischen 35 und 66°, Ni als 
Lösungen der Verbindung Ni,Fe in Eisen und die Mischungen 
zwischen 66 und 100°/, als Lösungen von Ni,Fe in ß-Nickel 
aufgefaßt werden. In diesem Falle besteht also die Schmelz- 
kurve aus zwei Ästen, die sich. bei- zirka: 35°, Nickel 
schneiden. Etwas später haben Ruer und Schütz eine kon- 
tinuierliche Schmelzkurve gefunden, wonach dann die Eisen- 
nickellegierungen aus einer Reihe von ‚Mischkrystallen 
bestehen, die man als Lösungen der Verbindung Ni,Fe in 
überschüsigem y-Eisen, beziehungsweise in ß-Nickel auffassen 
kann. Nach Tammann würden dann alle meteorischen Nickel- 
eisen, deren Höchstgehalt an Ni 26-5°/, beträgt, der eisen- 
teicheren Mischungsreihe mit! 0 bis 35°/, Nickel: angehören. 
Bezüglich der Struktur zwischen dem technischen Nickel- 
eisen und dem Meteoreisen' besteht nun ein: wesentlicher 
Unterschied. Während im technischen Nickeleisen nach der 
Kıystallisation keinerlei Änderung eingetreten: ist, ist eine 
solche in den meteorischen Nickeleisen vor sich gegangen. 
Die künstlichen Nickeleisenlegierungen bestehen aus feinen, 
untereinander homogenen Polyedern, während die Struktur 
der meteorischen Nickeleisen aus makroskopischem Kamaeit 
und Taenit besteht, also nicht aus einer Krystallart gebildet 
ist wie im. technischen Nickeleisen, sondern aus zwei 
Krystallarten, dem Kamacit mit 6*5°% Ni und dem Taenit 
mit zirka 35°/, Ni, welche beiden Gemengteile dann als 
feinkrystallines Gemenge das dritte Strukturglied, den Plessit, 
zusammensetzen. Diese im meteorischen Nickeleisen ein- 
Setretene Differenzierung in zwei: Krystallarten von nahezu 
beständiger Zusammensetzung läßt‘ sich nur durch das Vor- 
handensein einer Mischungslücke im festen Zustande zwischen 
6:5 bis 35 %/, Nickelgehalt erklären, entsprechend der Zu- 
sammensetzung, des Kamacits, beziehungsweise des Taenits, 
Welche dann als die Endglieder einer nickelärmeren Mischungs- 
'eihe mit 0 bis 6-5°/, Ni.und einer nickelreicheren Mischungs- 
'eihe mit mehr als 35%, Ni.aufzufassen wären, d.h, der 
Kamaeit und der Taenit sind als gesättigte Mischkrystalle 
Aufzufassen, 
